— 426 — 



Недостаточное количество исходного материала повлекло за собою то, 

 что часть исследований (например, отношение к паяльной трубке, плавням 

 и реагентам) произведено было менее полно, чем то было бы желательно. 



На основании того, что удалось сделать, характер минерала ри- 

 суется в следующем виде. 



Цвет черный с красно-бурым оттенком; блеск сильный металловидно- 

 алмазный, черта светло-коричневая. 



В общей массе минерал не прозрачен, но в краях тончайших оско- 

 лочков пропускает ясно заметный красно-бурый свет. Спайности не заме- 

 чено; минерал оптически не изучался. 



Твердость его несколько больше б, а удельный вес 5.18 (причем за 

 безусловную верность второй десятичной автор не ручается). Излом ракови- 

 стый. Перед паяльной трубкой не плавится, но при продолжительном дей- 

 ствии самого горячего места пламени края тонких осколков несколько 

 оплавляются, образуя черного цвета эмаль. 



С фосфорной солью получаются мутноватые перлы с красновато- 

 Фиолетовым оттенком. 



Навеска тонко измельченного минерала была полностью разложена 

 при помощи двукратного выпаривания 'с крепкой серной кислотой. 



Анализ дал следующие результаты: 



ТіО, 



8іО п 



0,95 /о ; 

 0,12%; 



Ш) 2 5 = 17,85%; 



70,95 _ 

 80,1 



12 

 60,3 

 . 17,85 

 267 



0,8857677 



0,0019900 



= 0,0668539 



О 47 



0,37%; -^- : -» 



РеО = 9,09%; 

 МпО == 0,72%; 



9,09 

 71,84 



0,72 

 70,93 



СаО = 0,02%; ^ 



0*02_ 

 56,09 



= 0,1265135 

 = 0,0101509 

 = 0,0003566 



= 0,8877577, что соответств. 

 12,958, или за округлением 13. 



— 0,0676910, что соответств. 

 0,988, или за округлением 1. 



= 0,1370210принпмаемза2,00; 



коэф. к = 



0Д3702Т0 = 14 ' 5963 - 



М§0 

 8пО„ 



следы; 



0,04 



°' 04 % Шоб = О* 0003360 (пренебрегаем). 



Сумма. .99,16% 



